## SIFAT MEKANIS BETON RINGAN DENGAN AGREGAT DARI TANAH DIATOMAE
Nurhardiyanti Br. Purba 1 Mochammad Afifuddin 2 Muttaqin Hasan 3
1 Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
2 , 3 Dosen, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia Email: nrhrdyanti@mhs.unsyiah.ac.id

## Abstract
The purpose of this research was to find out compressive strength, tensile strength, stress-strain relationship, modulus of elasticity, the cracks patterns and the absorption value of lightweight concrete that used aggregates from diatomae soil  with  5  variations  of  water  cement    ratio  (w/c),  which  were  0,4;  0,5;  0,6;  0,7  dan  0,8.  The  result  of  aggregates proportion planning to obtain a good gradation showed a comparison of the mixed aggregate percentage to be as large as 60% of coarse aggregate, 12% of coarse sand and 28% of fine sand. The research result showed that the largest value of compressive strength  and tensile strength  was discovered on the variation of FAS 0,4 which measured to be  8,881 MPa and 1,082 MPa. The largest average value of the modulus of elasticity was also discovered on the variation of FAS 0.4, which was 7626,01 MPa. The results of the absorption test with the best value happened on the variation of FAS 0.4, which  was as big  as 37,682%. The amount of the concrete  weight that  was produced  was ranging  between 1512,832 kg/m 3 to 1586,549 kg/m 3 .
Keywords: Lightweight Concrete, Lightweight Aggregate, Diatomae Soil, Mechanical Characteristics, Absorption.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kuat tekan, kuat tarik belah,  modulus elastisitas, hubungan tegangan- regangan, pola retak dan absorpsi beton ringan yang menggunakan agregat dari tanah diatomae dengan 5 variasi faktor air  semen  (FAS),  yaitu  0,4;  0,5;  0,6;  0,7  dan  0,8.  Hasil  perencanaan  proporsi  agregat  didapat  gradasi  yang  baik  pada perbandingan  persentase  agregat  campuran  sebesar  60%  agregat  kasar,  12%  pasir  kasar  dan  28%  pasir  halus.  Hasil penelitian menunjukkan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah terbesar terdapat pada variasi FAS 0,4 yaitu sebesar 8,881 MPa dan 1,082 MPa. Nilai modulus elastisitas terbesar juga terdapat pada variasi FAS 0,4, yaitu sebesar 7626,01 MPa. Hasil  pengujian  absorpsi  dengan  nilai  terbaik  terjadi  pada  variasi  FAS  0,4,  yaitu  sebesar  37,682%.  Besarnya  berat  isi beton yang dihasilkan adalah berkisar antara 1512,832 kg/m 3 sampai 1586,549 kg/m 3 .
Kata kunci : Beton Ringan, Agregat Ringan, Tanah Diatomae, Sifat Mekanis, Absorpsi.

## 1. Pendahuluan
Aplikasi  penggunaan  beton  ringan  untuk  berbagai konstruksi  bangunan  sipil  terus  meningkat.  Hal  ini terjadi  dikarenakan  keuntungan  yang  didapat  dari penggunaan  beton  ringan  salah  satunya  adalah  berat volume  beton  yang  lebih  kecil  sehingga  dapat mengurangi  berat  sendiri  elemen  struktur  yang mengakibatkan  kebutuhan  dimensi  tampang  melintang menjadi  lebih kecil.  Menurut  Anonim[1], beton ringan adalah  beton  yang  mengandung  agregat  ringan  dan mempunyai  berat  volume  tidak  lebih  dari  1900  kg/m 3 . Pemanfaatan tanah diatomae sebagai agregat memungkinkan  untuk  mengurangi  berat  volume  beton atau membuat beton menjadi lebih ringan.
Penggunaan  agregat  ringan  buatan  dari  tanah diatomae  masih  kurang  diaplikasikan  di  Indonesia. Pemanfaatan  tanah  diatomae  sebagai  agregat  masih belum  umum,  sehingga  dibutuhkan  suatu  penelitian yang  lebih  lanjut  agar  dapat  diaplikasikan  pada  beton ringan.
Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk mengetahui nilai  kuat  tekan,  kuat  tarik  belah,  modulus  elastisitas, hubungan  tegangan-regangan,  pola  retak  dan  absorpsi
pada beton ringan yang menggunakan agregat dari tanah diatomae.
Penelitian  ini  yang  dilakukan  adalah  berupa pengujian  di  Laboratorium  Konstruksi  dan  Bahan Bangunan,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Syiah  Kuala. Tanah  diatomae  yang  digunakan  berasal  dari  Desa Lampanah, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar. Agregat yang  digunakan  terdiri  dari  agregat  kasar  dan  agregat halus  yang  berasal  dari  tanah  diatomae.  Perbandingan agregat  kasar  yang  digunakan  terhadap  total  agregat ditetapkan  secara  coba-coba  sehingga  didapatkan agregat  dengan  gradasi  yang  baik.    Begitu  juga  pasir halus  dan  pasir  kasar  ditentukan  secara  coba-coba sehingga  didaptkan  gradasi  agregat  yang  baik.  Jumlah benda  uji  silinder  berukuran  15  cm  x  30  cm  yang digunakan sebanyak 30 buah untuk uji kuat tekan, kuat tarik  belah,  modulus  elastisitas,  hubungan  tegangan- regangan serta benda uji kubus berukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm sebanyak 15 buah untuk uji absorpsi pada beton yang  diambil  dari  sisa  benda  uji  hasil  pengujian  kuat tarik  belah.    Berdasarkan  hasil  penelitian,  nilai  kuat tekan  rata-rata  terbesar  terdapat  pada  variasi  FAS  0,4 yaitu sebesar 7,772 MPa dan nilai kuat tarik belah rata- rata  terbesar  juga  terdapat  pada  variasi  FAS  0,4  yaitu sebesar  1,082  MPa.  Nilai  modulus  elastistas  rata-rata
terbesar juga terdapat pada variasi FAS 0,4 yaitu sebesar 7626,01 MPa. Jenis pola retak pada benda uji berumur 28 hari secara keseluruhan cukup bervariasi, yaitu cone and  shear , cone  and  split dan shear .  Hasil  pengujian absorpsi  dengan  nilai  terbaik  terjadi  pada  variasi  FAS 0,4  yaitu  sebesar  37,682%.  Besarnya  berat  isi  beton yang dihasilkan adalah berkisar antara 1512,832 kg/m 3 sampai 1586,549 kg/m 3

## 2. Tinjauan Kepustakaan

## 2.1 Beton Ringan
Berton  ringan  merupakan  beton  yang  mempunyai berat  jenis  beton  yang  lebih  kecil  dari  beton  normal. Menurut  Anonim[1],  beton  ringan  adalah  beton  yang mengandung agregat ringan dan mempunyai berat jenis tidak lebih dari 1900 kg/m 3 . Menurut Tjokrodimuljo[2], ada  beberapa  metode  yang  dapat  digunakan  untuk mengurangi berat jenis beton atau membuat beton lebih ringan antara lain adalah sebagai berikut:
1) Dengan  membuat  gelembung-gelembung  udara dalam adukan semen;
2) Dengan menggunakan agregat ringan; dan
3) Dengan  cara  membuat  beton  tanpa  menggunakan butir-butir  agregat  halus  atau  pasir  yang  disebut beton non pasir.

## 2.2 Tanah Diatomae
Menurut  Hidayati  [3],  tanah  diatomae  dengan rumus kimia (SiO 2 nH 2 O) adalah batuan sedimen silika terutama yang terdiri dari sisa kerangka fosil tumbuhan air,  ganggang  yang  bersel  tunggal.  Kkomposisi  kimia diatomae  terdiri  dari  86%  silika,  5%  natrium,  3% magnesium  dan  2%  besi.  Menurut  Rahma  et  al.[4], diatomae  memiliki  sifat  dasar  yakni  strukturnya  unik, berat jenisnya rendah (± 0,45), permukaannya luas dan berpori-pori, warnanya putih-coklat tergantung kontaminasinya,  kemampuan  daya  hantar  listrik  atau panas rendah serta tidak abrasive.
Diatomit  mempunyai  sifat porous ,  permeabel, ringan, mudah pecah, dan abrasif, densitas ruah 0,5 – 1 ton/m 3 ,  berat  jenis,  2  –  2,3,  porositas  <  90%,  dan kandungan cangkang 1,7 – 30 juta/cm 3 , dengan ukuran 0,001 – 0,4 mm.
Penelitian  yang dilakukan oleh  Stamatakis, et al[5] membandingkan  bentuk  tanah  diatomae  dari  daerah yang  berbeda,  yaitu  dari  Hungaria,  Rumania  dan Yunani.  Diatomae  dari  Hungaria  mengandung  SiO 2 tertinggi  (77,68%)  yang  disebabkan  oleh  Opal-A, sedangkan  dari  Rumania  mengandung  sekitar  75  %, yang terendah diperoleh dari Yunani (59,90%). Namun semua  benda  uji  memenuhi  syarat  EN197-1  karena memiliki reactive  silica (RS)  diatas  25%.  Semakin tinggi  kandungan  RS  dari  diatomae  maka  semakin tinggi kekuatan semen.

## 3. Metode Penelitian

## 3.1 Rancangan Penelitian
Pengujian yang dilakukan adalah uji kuat tekan, kuat tarik  belah,  modulus  elastisitas,  hubungan  tegangan- regangan dan absorpsi beton. Penelitian ini menggunakan  agregat  baik  agregat  halus  (pasir  halus dan  pasir  kasar)  maupun  agregat  kasar  dari  tanah diatomae.  Perbandingan  agregat  kasar  yang  digunakan terhadap  total  agregat  ditetapkan  secara  coba-coba sehingga didapatkan agregat dengan gradasi yang baik. Begitu  juga  Begitu  juga  pasir  halus  dan  pasir  kasar ditentukan  secara  coba-coba  sehingga  didapatkan gradasi agregat yang baik. Variabel penelitian ini adalah besarnya  faktor  air  semen  (FAS),  dimana  digunakan  5 variasi  FAS,  yaitu  0,4  ;  0,5  ;  0,6  ;  0,7  dan  0,8.  Kuat tekan,  kuat  tarik  belah,  hubungan  tegangan-regangan, modulus elastisitas dan absorpsi beton ringan yang diuji pada umur 28 hari.

## 3.2 Prosedur Penelitian

## 3.2.1 Persiapan material
Pekerjaan  persiapan  yang  dilakukan  meliputi penyediaan  bahan/material  yang  digunakan  untuk penelitian ini seperti semen, agregat halus, agregat kasar dan  air.  Agregat  yang  digunakan  merupakan  agregat buatan  yang  berasal  dari  tanah  diatomae.  Tanah diatomae  yang  masih  berbentuk  bongkahan  besar terlebih  dahulu  dibakar  atau  dikalsinasi  di  tungku pembakaran  batu  bata.  Pembakaran  dihentikan  setelah tanah diatomae sudah berubah warna dari putih menjadi kecokelatan.  Tanah  diatomae  yang  sudah  dikalsinasi selanjutnya  dihancurkan  dan  diayak  dengan  saringan 19,1  mm,  4,75  mm  dan  2,38  mm  dan  dimasukkan  ke dalam goni dan ditempatkan di tempat tertutup.

## 3.2.2 Pemeriksaan sifat fisis agregat
Pengujian  sifat  fisis  agregat  bertujuan  untuk mengetahui  mutu  material  yang  digunakan  sebagai bahan  campuran  pembentuk  beton.  Pemeriksaan  sifat- sifat  fisis  agregat  yang  dilakukan  berdasarkan  pada standar ASTM sebagai berikut:
1. Berat jenis ( specific gravity ), ASTM C.127-01;
2. Absorpsi ( absorption ), ASTM C.128-01;
3. Berat volume ( bulk density ), ASTM C.127-01;
4. Analisa saringan ( sieve analysis ), ASTM C.136-01.

## 3.2.3 Pengujian kuat tekan beton
Menurut  Anonim[6],  pengujian  kuat  tekan  beton dilakukan sesuai pada umur 28 hari. Sebelumnya benda uji  dirawat  dengan  direndam  kemudian  dikeringkan selama 3  hari  sebelum dilakukan pengujian. Pengujian ini dilakukan menggunakan  mesin uji kuat tekan beton dengan memberikan penambahan beban dan kecepatan beban  tertentu  pada  benda  uji  silinder  beton  sampai benda uji tersebut hancur. Untuk mengetahui regangan yang  dihasilkan  pada  setiap  penambahan  beban digunakan  alat compressometer .  Alat compressometer
dipasang sesuai standar ASTM C 469, yaitu pada benda uji  silinder  setinggi  20  cm  dan  dilebihkan  masing- masing  5  cm  di  bagian  atas  dan  bawah  alat.  Setelah diperoleh  nilai  tegangan  dan  regangan,  maka  dapat dihitung modulus elastisitas beton.

## 3.2.4 Pengujian kuat tarik belah
Menurut  Anonim[7],  pengujian  ini  dilakukan  pada saat benda uji berumur 28 hari. Pengujian ini dilakukan dengan  menggunakan  mesin  pembebanan  merek  Ton Industrie  buatan  Maenhein,  Jerman.  Benda  uji diletakkan  mendatar  diantara  dua  pelat  landasan  dan diberi  tekanan  sepanjang  garis  tepi  atas  dengan  mesin uji  kuat  tekan  sampai  benda  uji  terbelah  memanjang. Pencatatan data dilakukan secara manual, dimana beban maksimum  yang  dapat  ditahan  oleh  benda  uji  (sampai benda  uji  runtuh)  yang  ditunjukkan  oleh  jarum  skala pada alat pembebanan dicatat.

## 3.2.5 Pengujian absorpsi beton
Pengujian  absorpsi  dilakukan  untuk  mengetahui tingkat  penyerapan  air  pada  beton    ringan,  semakin kedap  beton  tersebut  maka  semakin  bagus  betonnya. Benda  uji  sisa dari pengujian kuat tarik belah dipotong menjadi  bentuk  kubus  dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm. Pengujian  absorpsi  dilakukan  pada  saat  benda  uji berumur  28  hari.  Benda  uji  yang  sudah  dipotong dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam dengan suhu 105°C.  Kemudian  ditimbang  beratnya  dan  diukur dimensinya  (panjang,  lebar  dan  tingginya)  untuk mengetahui berat jenisnya. Benda uji yang sudah kering oven  direndam  ke  dalam  air  untuk  diukur  kadar absorpsinya pada interval waktu tertentu .

## 3.2.6 Pengolahan data hasil penelitian
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian, kemudian dianalisa dan dilakukan pengolahan  data.  Data  kuat  tekan,  kuat  tarik  belah, modulus  elastisitas,  absorpsi  dan  berat  benda  uji dihitung dengan nilai rata-ratanya.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Hasil Pemeriksaan Sifat Fisis Agregat
Perhitungan  untuk  pemeriksaan  sifat-sifat  agregat terdiri  dari  perhitungan  berat  volume,  berat  jenis  dan absorpsi,  dan  modulus  kehalusan  butiran  agregat diperlihatkan pada Tabel 1 dibawah ini.

## Tabel 1 Hasil Pemeriksaan Sifat Fisis Agregat dari Tanah Diatomae
Jenis Pemeriksaan Jenis Agregat Hasil Penelitian Berat Volume Kerikil 0,507 kg/l Pasir Kasar 0,541 kg/l Pasir Halus 0,668 kg/l Berat Jenis (SSD) 1,414 Berat Jenis (OD) 0,985 Absorpsi 43,767%
Fineness Modulus Kerikil 6,748 Pasir Kasar 4,703 Pasir Halus 2,200

## 4.2 Hasil Perencanaan Proporsi Agregat
Hasil perhitungan  gradasi agregat dari perencanaan proporsi  agregat  dengan  perbandingan  60%  agregat kasar,  12%  pasir  kasar  dan  28%  pasir  halus  diperlihat pada Gambar 1 dibawah ini.

## Gambar 1 Grafik Gradasi Agregat Campuran Dengan Ukuran Maksimum 19 mm

## 4.3  Hasil  Perencanaan  Proporsi  Campuran Beton
Hasil  perhitungan  proporsi  campuran  beton  ringan dengan  agregat  dari  tanah  diatomae  disajikan  pada Tabel 2 dibawah ini.
Tabel  2  Proporsi  Campuran  Beton  Ringan  dengan Agregat dari Tanah Diatomae per m 3
FAS Material Semen (kg) Pasir Halus (kg) Pasir Kasar (kg) Agregat Kasar (kg) Air (kg) 0,4 504,305 176,088 75,466 377,331 201,722 0,5 403,444 184,923 79,253 396,263 201,722 0,6 336,203 190,812 81,777 408,884 201,722 0,7 288,174 195,019 83,580 417,899 201,722 0,8 252,153 198,175 84,932 424,660 201,722

## 4.4 Hasil Pengujian Beton Segar
Hasil  pengujian  slump  test  untuk  masing-masing variasi diperlihatkan pada Tabel 3 dibawah ini.

## Tabel 3 Hasil Pengujian Slump Test
FA S Seme n (kg) Air (kg) Penambaha n Air (kg) Total Air (kg) FAS Koreksi Slum p Test (cm)
0,4 19,26 7,7 0 4 11,70 0,6 10,1
0,5 15,41 7,7 0
3
10,70 0,7 11,0
0,6 12,84 7,7 0 - 7,70 0,6 8,3 0,7 11,00 7,7 0 0,5 8,20 0,7 7,3
0,8 9,63 7,7 0 1 8,70 0,9 7,5

## 4.5 Berat Isi
Berat isi diukur pada saat benda uji berumur 28 hari dengan cara menimbang berat benda uji dan mengukur volumenya. Berat isi benda uji adalah hasil pembagian berat benda uji dan volumenya.

## Tabel 4 Hasil Pengukuran Berat Isi Benda Uji
FAS Berat Isi Benda Uji Rata-rata (kg/m 3 ) 0,4 1587,512 0,5 1554,577 0,6 1560,448 0,7 1543,778 0,8 1531,239

## 4.6 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 28 hari. Benda uji dikeluarkan dari tempat perendaman tiga hari sebelum dilakukan pengujian dikarenakan agregat yang digunakan berasal dari tanah diatomae yang mempunyai daya serap airnya tinggi. Sebelum dilakukan pengujian, diukur  dimensi  benda  uji  dan  ditimbang  beratnya. Berikut  adalah  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  pada Tabel 5.

## Tabel 5 Nilai Kuat Tekan terhadap  Variasi Faktor     Air
Semen FAS Kuat Tekan Beton Rata-rata MPa 0,4 8,881 0,5 5,362 0,6 5,654 0,7 7,419 0,8 7,253

## 4.7 Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah
Pengujian kuat tarik belah dilakukan pada umur 28 hari. Benda uji dikeluarkan dari tempat perendaman tiga hari sebelum dilakukan pengujian dikarenakan agregat yang  digunakan  berasal  dari  tanah  diatomae  yang mempunyai  daya  serap  airnya  tinggi.  Sebelum dilakukan  pengujian,  diukur  dimensi  benda  uji  dan ditimbang beratnya. Berikut adalah hasil pengujian kuat tarik belah pada Tabel 6.
Tabel 6 Nilai Kuat Tarik Belah dengan Variasi Faktor Air Semen
FAS Kuat Tarik Belah Rata-rata MPa 0,4 1,082 0,5 0,783 0,6 0,898 0,7 1,011 0,8 0,877

## 4.8  Penggolongan  Kelas  Beton  Ringan  dengan Agregat dari Tanah Diatomae
Dari  hasil  kuat  tekan  beton  ringan  dengan  agregat dari  tanah  diatomae,  penggolongan  kelas  beton  ringan berdasarkan  berat  volume  beton  dan  kuat  tekan  yang tercapai  (SK  SNI  03-3449-2002)  dapat  digolongkan menjadi tiga golongan yaitu beton struktural ( structural concrete ), beton ringan struktural ( structural lightweight  concrete )  dan  beton  sangat  ringan  sebagai isolasi. Data penggolongan beton ringan dengan agregat dari tanah diatomae diperlihatkan pada Tabel 7.
Tabel  7 Penggolongan Beton Ringan dengan  Agregat dari Tanah Diatomae
FAS Kuat Tekan Beton Rata- rata Penggolongan Kelas Beton Ringan MPa 0,4 8,881 Beton Sangat Ringan sebagai Isolasi 0,5 5,362 Beton Sangat Ringan sebagai Isolasi 0,6 5,654 Beton Sangat Ringan sebagai Isolasi 0,7 7,419 Beton Sangat Ringan sebagai Isolasi 0,8 7,253 Beton Sangat Ringan sebagai Isolasi

## 4.9 Hubungan Tegangan-Regangan Beton
Grafik  hubungan  tegangan-regangan  beton  ringan dengan agregat dari tanah diatomae diperlihatkan pada Gambar 2 dibawah ini.

## Gambar 2 Hubungan Tegangan Regangan Beton Ringan dengan Agregat dari Tanah Diatomae
Dari  data  tegangan-regangan  beton,  dengan menggunakan  analisis  regresi  dibuat  sebuah  model matematis  persamaan  hubungan  tegangan-regangan.
Model  hubungan  tegangan-regangan  yang  didapat adalah sebagai berikut:
𝝈 = 𝒇′ 𝒄 [−𝟏, 𝟏 ( 𝜺 𝜺 𝒐 ) 𝟐 + 𝟐, 𝟏 ( 𝜺 𝜺 𝒐 )]
Keterangan:  = tegangan beton
f’ c = kuat tekan silinder beton
 = regangan beton
 o = regangan beton pada saat tegangan puncak

## 4.10 Hasil Pengujian Modulus Elastisitas Beton
Hasil  perhitungan  modulus  elastisitas  pada  saat umur  beton  28  hari  dengan  variasi  factor  air  semen disajikan pada Tabel 8.

## Tabel 8 Nilai Modulus Elastisitas Beton
FAS Modulus Elastistas Rata-rata MPa 0,4 7626,01 0,5 7284,60 0,6 6408,34 0,7 7313,62 0,8 6715,82

## 4.11 Hasil Pengujian Absorpsi Beton
Hasil  pengujian  absorpsi  merupakan  nilai  rata-rata volume air yang diserap oleh masing-masing benda uji dengan  interval  waktu  yang  telah  ditentukan.  Hasil pengujian absorpsi diperlihatkan pada Tabel 9.

## Tabel 9 Nilai Absorpsi Rata-rata Beton
FAS Berat Rata-rata Benda Uji Rata-rata Berat Selisih Air Nilai Absorpsi (gr) (gr) (%) 0,4 207,900 56,900 37,682 0,5 199,533 58,067 41,046 0,6 200,833 59,733 42,334 0,7 204,433 61,100 42,628 0,8 192,567 59,567 44,787

## 4.12 Pola Retak
Pola retak yang timbul pada benda uji  beton ringan dengan agregat dari tanah diatomae  mulai terjadi  pada saat  beban  40%  dari  beban  maksimumnya.Pola  retak pada  benda  uji  dengan  variasi  FAS  0,4  dan  0,6 diklasfikasikan kedalam jenis pola retak cone and shear , benda  uji  dengan  variasi  FAS  0,5  diklasifikasikan kedalam  jenis  pola  retak cone  and  split ,  sedangkan benda  uji  dengan  variasi  FAS  0,7  dan  0,8 diklasifikasikan kedalam jenis pola retak shear .

## 4.13 Pembahasan
Berdasarkan  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  nilai pemeriksaan  sifat  fisis  agregat  dari  tanah  diatomae
secara  keseluruhan  hamper  mirip  dengan  agregat komersil  pada  umumnya.  Berat  volume  agregat  dari tanah  diatomae  berupa  kerikil,  pasir  kasar  dan  pasir halus mempunyai berat volume lebih kecil dibandingkan  dengan  agregat  komersil.  Pemeriksaan berat  jenis  ( specific  gravity) saturated  surface  dry (SSD)  dan oven  dry (OD)  didapatkan  nilai  berat  jenis yang lebih kecil dari agregat biasa, maka dari itu tanah diatomae  dapat  digunakan  sebagai  agregat  ringan. Sedangkan pemeriksaan absorpsi didapatkan nilai yang lebih  besar  dikarenakan  tanah  diatomae  yang  bersifat permeable sehingga cenderung menggumpal dan jenuh air. Namun, nilai pemeriksaan absorpsi masih di antara nilai  izin  absorpsi  tanah  diatomae  yaitu  antara  25%- 45%.  Nilai  pemeriksaan  fineness  modulus  didapatkan untuk  agregat  kasar  berkisar  antara  5,5-8,0  dan  untuk agregat halus berkisar antara 2,2-3,2.
Berdasarkan  Gambar  1  menunjukkan  bahwa  kurva gradasi  agregat  campuran  ukuran  maksimum  19  mm dengan  perbandingan  60%  agregat  kasar,  12%  pasir kasar  dan  28%  pasir  halus  berada  pada  daerah  3.  Ini menunjukkan  bahwa  gradasi  agregat  campuran  yang didapat mempunyai gradasi yang baik.
Hasil slump test yang diperoleh untuk setiap variasi FAS cukup bervariasi. Ini dikarenakan penambahan air yang dilakukan pada saat pengecoran guna mendapatkan workability yang baik, sehingga nilai FAS yang direncanakan pada campuran awal berubah setelah dilakukan  penambahan  air.  Hasil  pengujian  berat  isi benda uji setelah perawatan 28 hari, yang diperlihatkan pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  beton  dengan  FAS 0,8  lebih  ringan  dengan  beton  variasi  FAS  yang  lain, bahkan  semakin  besar  FAS,  semakin  kecil  volume semen  yang  didapat,  serta  semakin  besar  pula  volume agregat  yang  didapat.  Berat  isi  beton  ringan  dengan agregat  dari  tanah  diatomae  rata-rata  yang  dihasilkan pada  Tabel  4  memperlihatkan  bahwa  berat  isi  kering udara  beton  yang  dihasilkan  termasuk  dalam  katergori berat beton ringan structural  yang disyaratkan SNI 03- 3449-2002, yaitu beton yang mempunyai berat isi kering udara antara 1400-1850 kg/m 3 .
Data hasil pengujian kuat tekan dengan variasi faktor air  semen  menunjukkan  nilai  kuat  tekan  rata-rata terbesar terjadi pada FAS 0,4 yaitu sebesar 8,881 MPa dan nilai kuat tekan rata-rata terendah terjadi pada FAS 0,5 yaitu sebesar 5,362 MPa pada umur 28 hari. Grafik 3 dibawah  ini  menampilkan hubungan kuat tekan rata- rata beton dengan faktor air semen.
Gambar 3 Grafik Hubungan Kuat Tekan Rata-rata dengan Variasi Faktor Air Semen
Dari  Gambar  3  diperlihatkan  bahwa  beton  ringan dengan  agregat  dari  tanah  diatomae  mengalami penurunan kuat tekan pada FAS 0,5 sebesar 5,362 MPa, kemudian  mengalami  kenaikan  pada  FAS  0,6  sebesar 5,654  MPa  dan  FAS  0,7  sebesar  7,419  MPa  dan mengalami  penurunan  kembali  pada  FAS  0,8  sebesar 7,253 MPa.
Hasil  yang  diperoleh  untuk  kuat  tarik  belah menunjukkan  nilai  kuat  tarik  belah  rata-rata  terbesar terjadi pada FAS 0,4 yaitu sebesar 1,082 MPa dan nilai kuat tarik belah rata-rata terendah terjadi pada FAS 0,5 yaitu sebesar 0,783 MPa pada umur 28 hari.  Gambar 4 dibawah  ini  menampilkan  hubungan  kuat  tarik  belah rata-rata beton dengan kuat tekan rata-rata beton. Pada grafik tersebut juga diplot hubungan kuat tarik belah dan kuat tekan yang diusulkan oleh Tachibana et al. (1994), yaitu f sp =  0,207  ( f’ c ) 2/3 dan  yang  diusulkan  oleh Okamura  (1978),  yaitu f sp =  0,267  ( f’ c ) 2/3 sebagaimana yang dikutip oleh Muttaqin (1998). Hubungan kuat tarik belah dan kuat tekan hasil penelitian  ini sangan sesuai dengan  yang  diusulkan  oleh  Okamura  (1978), sedangkan yang diusulkan oleh Tachibana et al. (1994) mempunyai nilai kuat tarik belah yang lebih kecil.

## Gambar 4 Hubungan Kuat Tarik Belah dengan Kuat Tekan Beton
Hasil penelitian nilai modulus elastisitas beton rata- rata terbesar  terdapat  pada  variasi  FAS  0,4  pada umur 28  hari,  yiatu  7626,01  MPa.  Hal  ini  disebabkan  oleh nilai kuat tekan beton terbesar terdapat pada variasi FAS 0,4. Nilai modulus elastisitas dipengaruhi oleh nilai kuat tekan  beton,  semakin  besar  kuat  tekan  yang  diperoleh maka  semakin  besar  pula  nilai  modulus  elastisitasnya. Gambar 5 dibawah ini menunjukkan hubungan modulus elastisitas  dengan  kuat  tekan  beton.  Pada  gambar tersebut  juga  diplot  hubungan  modulus  elastisitas  dan kuat  tekan  yang  direkomendasikan  oleh  ACI  318-89 yaitu E c = 42,75*10 -3 w c 1,5  f’ c ; Morales (1982), yaitu E c =  (3322  f’ c +6895)( w c /2323) 1,5 ;  dan  Tachibana  et  al. (1994) yaitu E c = (2750  f’ c +1600) sebagaimana dikutip oleh  Muttaqin  (1998).  Hubungan  modulus  elastisitas dan kuat tekan juga diplot yang diusulkan oleh Muttaqin (1998) yaitu E c = 0,0358 w c 1,5  f’ c . Dari gambar tersebut terlihat bahwa nilai modulus elastisitas yang dihasilkan dari  penelitian  ini  sesuai  dengan  yang  diusulkan  oleh Morales (1982) dan Tachibana et al. (1994) lebih tinggi dari hasil penelitian ini, sedangkan yang diusulkan oleh Muttaqin (1998) mempunyai nilai yang lebih rendah.

## Gambar 5 Hubungan Modulus Elastisitas dengan Kuat Tekan Beton
Hasil pengujian  absoprsi  beton, secara keseluruhan menunjukkan nilai absoprsi meningkat dengan meningkatnya  nilai  faktor  air  semen.  Nilai  absorpsi terbesar  diperoleh  pada  variasi  FAS  0,8;  yaitu  sebesar 44,787%  dan  nilai  absorpsi  terendah  diperoleh  pada variasi  FAS  0,4;  yaitu  sebesar  37,682%.  Jadi  dapat disimpulkan  semakin  kecil  nilai  absorpsi  beton  maka beton semakin padat.
Pada  Gambar  6  diperlihatkan  kehancuran  beton secara visual  yang terjadi  merupakan kehancuran pada bagian agregat. Hal ini diperlihatkan dengan terbelahnya agregat dan terlepasnya agregat dari mortar yang  menyebabkan  kekuatan  beton  dipengaruhi  oleh kekuatan maksimum agregat.

## Gambar 6 Kehancuran pada Beton Ringan dengan Agregat dari Tanah Diatomae

## 5. Kesimpulan dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil  analisis dan pembahasan yang diuraikan adalah sebagai berikut:
1. Agregat  dari  tanah  diatomae  dapat  digunakan sebagai  material  pembentuk  beton  ringan dikarenakan  dapat  mengurangi  berat  volume beton  menjadi  lebih  ringan,  yaitu  antara 1512,832  kg/m 3 sampai  1586,549  kg/m 3 .
Namun,  daya  serap  air  agregat  dari  tanah diatomae  cukup  tinggi  dibandingkan  dengan agregat pada umumnya, tapi masih di antara nilai izin absorpsi tanah diatomae yaitu antara 25% - 45%.
2. Hasil proporsi  agregat campuran dengan gradasi agregat  yang  baik  diperoleh  perbandingan  60% agregat  kasar  dan  40%  agregat  halus.  Agregat
halus  yang  digunakan  terdiri  dari  pasir  halus sebesar 70% dan pasir kasar sebesar 30%.
3. Hasil  kuat  tekan  beton  rata-rata  terbesar  terjadi pada variasi FAS 0,4 yaitu 8,881 MPa dan nilai kuat  tekan  rata-rata  terendah  terjadi  pada  FAS 0,5 yaitu 5,362 MPa.
4. Hasil pengujian kua tarik belah rata-rata terbesar terjadi pada variasi FAS 0,4 yaitu sebesar 1,082 MPa dan nilai kuat tarik belah rata-rata terendah terjadi pada variasi FAS 0,5 yaitu 0,783 MPa.
5. Hasil  pengujian  modulus  elastisitas  beton  rata- rata terbesar terdapat pada variasi FAS 0,4 pada umur 28 hari, yaitu 7626,01 MPa. Nilai modulus elastisitas dipengaruhi oleh nilai kuat tekan dan berat isi beton.
6. Nilai absorpsi  meningkat dengan  meningkatnya nilai  FAS.  Nilai  absorpsi  rata-rata  terbesar diperoleh  pada  variasi  FAS  0,8  yaitu  sebesar 44,787%  dan  nilai  absorpsi  rata-rata  terendag terdapat  pada  variasi  FAS  0,4  yaitu  sebesar
37,682%.
7. Pengamatan  pola  retak  yang  diamati  setelah pengujian  cukup  bervariasi,  yiatu  terdiri  dari jenis pola retak cone and shear, cone and split da shear.  Dari  hasil  pengamatan  keruntuhan  yang terjadi,  diperoleh  bahwa  kegagalan  benda  uji karena terbelahnya agregat di dalam beton yang menunjukkan  bahwa  kekuatan  agregat  lebih rendah dari kekuatan pasta semen.

## 5.2 Saran
Hasil penelitian diharapkan  adanya penelitian  lebih lanjut mengenai beton ringan dengan agregat dari tanah diatomae, misalnya dimensi benda uji, jumlah benda uji, proporsi agregat campuran, ukuran  maksimum agregat dan  umur  beton,  sehingga  nantinya  keseluruhan  data penelitian  tersebut  dapat  diaplikasikan  dan  dapat memberikan hasil yang lebih baik dan untuk penelitian selanjutnya agar tanah diatomae di treatment sedemikian rupa  sehingga  mempunyai  kekuatan  yang  lebih  bagus sehinnga dapat dihasilkan beton struktural.

## 6. Daftar Kepustakaan
[1]  Anonim,  2002,  Standar  Nasional  Indonesia  03- 2847-2002, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk  Bangunan  Gedung ,  Bandung,  Desember
2002.
[2]  Zein, C. K. S., 2007, Pengaruh Penambahan Serat Sabut Kelapa Terhadap Sifat Mekanis Beton Busa (Foamed Concrete) , Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. [3]  Hidayati, N., 2007, “Perlakukan Kimia Terhadap
Tanah Diatomae,
Karakterisasi Gugus Fungsionalnya dan Rasio Atom Si dan Al Sebelum Digunakan  sebagai  Adsorben” ,  Jurnal  Kimia Mulawarman, Vol. 5, No. 1 : 4-7.
[4]  Rahma, Ramlawati, dan Sumiati Side., 2011, “The Adsorption Capacity of Diatomae (Diatomaceous Earth)  on  Chromium  (VI)  Ion” ,  Jurnal  Chemical Vol. 12 No. 1 Juni 2011, 60-66.
[5]  Stamatakis, M. G, Fragoulis, D, sirik, G, Bedelean, I,  dan  Pedersen,  S.,  2003, “The  Influence  of Biogenic  Micro-Silica-Rich  Rocks  on  The Properties  of  Blended  Cements” ,  Journal  of Cement & Concrete Composites, Vol. 25, halaman 177-184.
[6]  Anonim,  2011,  Standar  Nasional  Indonesia  03- 1974-2011, Cara  Uji  Kuat Tekan  Beton  dengan Benda Uji Silinder , Badan Standardisasi Indonesia, Bandung.
[7]  Anonim,  2002,  Standar  Nasional  Indonesia  03- 2491-2002, Metode  Pengujian  Kuat  Tarik  Belah Beton , Bandung, Desember 2002.